62 



OBERG, NÅGRA MINERALIERS SPECIFIKA VÄRME. 



sp. värme har samma värde hos Kryolit och Flusspat, ehuru 

 dessa minerals .kemiska sammansättning är så väsendtligt olika, 

 äfvensom att hos den undersökta serien ur Zeolitgruppen vatt- 

 nets sp. värme aftager i samma mån som vattenhalten minskas. 

 Ett mindre värde tor vattnets sp. värme skulle antyda, att det 

 vore starkare kemiskt bundet eller att det enl. Schröders i) 

 sats undergått en starkare kondensation. 



Med tillhjelp af de beräknade värdena för K-0, Na^O, CaO 

 och FeO fortsattes härnedan beräkningen och jemförelsen för 

 ytterligare några mineralspecies hos hvilka det använda materia- 

 lets sammansättning med temlig stor säkerhet kunnat antagas 

 öfverensstämma med de tillgängliga och anförda analyserna. 



1 



p' , p , etc. 



p"c", 

 etc. 



C 

 beräk- 

 nadt. 



C 

 funnet. 



Anmärkning 



a r. 



Malakolit (Salit) fr. Sala. 



.810^=54,86 



10,495 











CaO . (Mg, re)0 . 2Si02 . 



CaO = 23,57 



3,865 











Proc. sammans. enl. anal 3's 

 af H. EosE i Schw. J., Bd. 

 35, p. 86. 



MgO = 16,49 

 FeO = 4,44 

 MnO= 0,4 2 



4,022 

 0,6 7 5 

 0,066 













AP03= 0,21 



0,041 



0,192 



0,192 



Denna afhandling. 





99,9 9 



19,164 



Augit fr. Nordmarken. 



SiO^ = 52,17 



9,980 











CaO . (Fe, Mg)0 . 2810^ . 



Proc. gammans. enl. analys 

 af G. FuNCK i Öfvers. af 

 Vet.-Akad. Förh. 1844, p. 93. 



CaO = 22,00 

 MgO= 7,06 



FeO =16,12 

 MnO= 1,61 



3,608 

 1,722 

 2,450 

 0,253 













APO='= 1,42 



0,281 



0,182 



0,183 



Denna afhandling. 





100,38 



18,294 



Rhodonit fr. Längban. 



SiO= =48,00 



9,182 











(Mn, Ca)0 . SiO^ . 

 Proc. sammans. enl. analys 

 af Berzelius i Afhandl. i 

 Fysik, L p. 110; IV, p. 382. 



MnO = 49,04 

 MgO= 0,22 

 CaO= 3,12 



7,699 

 0,054 

 0,512 













100,38 



17,447 



0,17 4 



0,170 



Denna afhandling. 





') PoGGEND. Ann. Bd. 50, p. 557. 



